TCVN7675-8:2007

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7675-8:2007 (IEC 60317-8 : 1997) về quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 8: Sợi dây đồng tròn tráng men Polyesteimid, cấp chịu nhiệt 180 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7675-8 : 2007 QUI ĐỊNH ĐỐI VỚI CÁC LOẠI DÂY QUẤN CỤ THỂ- PHẦN 8: SỢI DÂY ĐỒNG TRÒN TRÁNG MEN POLYESTEIMID, CẤP CHỊU NHIỆT 180 Specifications for particular types of winding wires- Part 8: Polaesterimid enamelled round copper wire, class 180 Lời nói đầu TCVN 7675-8 : 2007 hoàn toàn tương đương với tiêu chuẩn IEC 60317-8 : 1997; TCVN 7675-8 : 2007 do Tiểu Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/E4/SC1 Dây và cáp có bọc PVC biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Lời giới thiệu Tiêu chuẩn này nằm trong bộ TCVN 7675 (IEC 60317), là một trong dãy tiêu chuẩn đề cập đến sợi dây có cách điện dùng cho các cuộn dây trong thiết bị điện. Trong dãy có ba nhóm: 1) Dây quấn – Phương pháp thử nghiệm (IEC 60851); 2) Quy định đối với loại dây quấn cụ thể (TCVN 7675 (IEC 60317)); 3) Bao bì của dây quấn (IEC 60264). Bộ tiêu chuẩn IEC 60317 gồm 60 tiêu chuẩn, có số hiệu từ IEC 60317-0-1 đến IEC 60317-0-6 và từ IEC 60317-1 đến IEC 60317-54, đề cập đến dây đồng tròn, dây nhôm có mặt cắt tròn, mặt cắt chữ nhật, có cách điện theo các cấp chịu nhiệt khác nhau. Bộ tiêu chuẩn IEC 60317 đã có 7 tiêu chuẩn được xây dựng thành tiêu chuẩn quốc gia: 1) TCVN 7675-0-1: 2007 (IEC 60317-0-1: 2005), Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 0-1: Yêu cầu chung – Sợi dây đồng tròn có tráng men 2) TCVN 7675-1: 2007 (IEC 60317-1: 1997), Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 1: Sợi dây đồng tròn tráng men polyvinyl acetal, cấp chịu nhiệt 105 3) TCVN 7675-2: 2007 (IEC 60317-2: 2000), Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 2: Sợi dây đồng tròn tráng men polyuretan có thể hàn được, cấp chịu nhiệt 130, có lớp kết dính 4) TCVN 7675-3: 2007 (IEC 60317-3: 2004), Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 3: Sợi dây đồng tròn tráng men polyeste, cấp chịu nhiệt 155 5) TCVN 7675-4: 2007 (IEC 60317-4: 2000), Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 4: Sợi dây đồng tròn tráng men polyuretan có thể hàn được, cấp chịu nhiệt 130 6) TCVN 7675-8: 2007 (IEC 60317-8: 1997), Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 8: Sợi dây đồng tròn tráng men polyesteimid, cấp chịu nhiệt 180 7) TCVN 7675-12: 2007 (IEC 60317-12: 1990, amd 1: 1997, amd 2: 2005), Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 12: Sợi dây đồng tròn tráng men polyvinyl acetal, cấp chịu nhiệt 120 QUI ĐỊNH ĐỐI VỚI CÁC LOẠI DÂY QUẤN CỤ THỂ- PHẦN 8: SỢI DÂY ĐỒNG TRÒN TRÁNG MEN POLYESTEIMID, CẤP CHỊU NHIỆT 180 Specifications for particular types of winding wires- Part 8: Polaesterimid enamelled round copper wire, class 180 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu đối với các dây quấn bằng đồng tròn có tráng men cấp chịu nhiệt 180, có một lớp phủ có thành phần là nhựa polyesteimid, nhựa này có thể thay đổi, với điều kiện là không làm thay đổi tính đồng nhất hóa học của nhựa ban đầu và đáp ứng tất cả các yêu cầu qui định của sợi dây. CHÚ THÍCH: Nhựa có thay đổi là nhựa trải qua một thay đổi hóa học hoặc chứa một hoặc nhiều chất phụ gia để tăng cường tính năng hoặc đặc tính ứng dụng nào đó. Cấp chịu nhiệt 180 là cấp nhiệt độ đòi hỏi chỉ số nhiệt độ tối thiểu là 180 và nhiệt độ sốc nhiệt tối thiểu là 200 o C. Nhiệt độ, tính bằng độ C, tương ứng với chỉ số nhiệt độ này không nhất thiết phải là nhiệt độ khuyến cáo cho làm việc của sợi dây và nhiệt độ này phụ thuộc vào nhiều yếu tố, kể cả loại thiết bị liên quan. Dải đường kính danh nghĩa của ruột dẫn được đề cập trong tiêu chuẩn này là: - Mức phủ 1: 0,018 mm đến và bằng 3,150 mm; - Mức phủ 2: 0,020 mm đến và bằng 5,000 mm; - Mức phủ 3: 0,025 mm đến và bằng 1,600 mm. Đường kính danh nghĩa của ruột dẫn được qui định trong điều 4 của TCVN 7675-0-1 (IEC 60317-0-1). 2. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn dưới đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Các tài liệu có ghi năm ban hành thì chỉ áp dụng bản được nêu, các tài liệu không ghi năm ban hành thì áp dụng bản mới nhất (kể cả các sửa đổi). TCVN 7675-0-1 (IEC 60317-0-1), Qui định đối với loại dây quấn cụ thể - Phần 0-1: Yêu cầu chung - Sợi dây đồng tròn có tráng men. 3. Định nghĩa và lưu ý chung về phương pháp thử nghiệm Các định nghĩa và lưu ý chung về phương pháp thử nghiệm, xem điều 3 của TCVN 7675-0-1 (IEC 60317-0-1). Trong trường hợp có mâu thuẫn giữa TCVN 7675-0-1 (IEC 60317-0-1) và tiêu chuẩn này thì ưu tiên áp dụng tiêu chuẩn này. 4. Kích thước Xem điều 4 của TCVN 7675-0-1 (IEC 60317-0-1). 5. Điện trở Xem điều 5 của TCVN 7675-0-1 (IEC 60317-0-1). 6. Độ dãn dài Xem điều 6 của TCVN 7675-0-1 (IEC 60317-0-1). 7. Độ đàn hồi Xem điều 7 của TCVN 7675-0-1 (IEC 60317-0-1). 8. Độ mềm dẻo và độ bám dính Xem điều 8 của TCVN 7675-0-1 (IEC 60317-0-1), trong đó hằng số K được sử dụng để tính số vòng đối với thử nghiệm bong trước phải là 110mm. 9. Sốc nhiệt Xem điều 9 của TCVN 7675-0-1 (IEC 60317-0-1), trong đó nhiệt độ sốc nhiệt nhỏ nhất phải là 200 o C. 10. Mềm dính Không được xuất hiện hỏng trong thời gian 2 min ở nhiệt độ 300 o C. 11. Khả năng chịu mài mòn (ruột dẫn có đường kính danh nghĩa từ 0,250 mm đến và bằng 2,500 mm) Sợi dây phải đáp ứng các yêu cầu cho trong bảng 1. Bảng 1 - Khả năng chịu mài mòn Đường kính danh nghĩa của ruột dẫn mm Mức phủ 1 Mức phủ 2 Mức phủ 3 Lực trung bình tối thiểu để gây hỏng N Lực tối thiểu để gây hỏng ở mỗi phép đo N Lực trung bình tối thiểu để gây hỏng N Lực tối thiểu để gây hỏng ở mỗi phép đo N Lực trung bình tối thiểu để gây hỏng N Lực tối thiểu để gây hỏng ở mỗi phép đo N 0,250 0,280 0,315 0,355 0,400 0,450 0,500 0,560 0,630 0,710 0,800 0,900 1,000 1,120 1,250 1,400 1,600 1,800 2,000 2,240 2,500 2,85 3,10 3,35 3,60 3,85 4,15 4,45 4,75 5,10 5,45 5,85 6,30 6,75 7,35 7,90 8,50 9,20 9,95 10,6 11,7 12,8 2,45 2,60 2,80 3,05 3,25 3,50 3,75 4,05 4,35 4,65 4,95 5,35 5,75 6,20 6,70 7,20 7,80 8,40 9,00 9,90 10,8 4,70 5,05 5,45 5,85 6,25 6,75 7,20 7,70 8,25 8,85 9,50 10,2 10,9 11,6 12,5 13,3 14,3 15,4 16,4 17,5 18,6 4,00 4,30 4,60 4,95 5,30 5,70 6,10 6,50 7,00 7,50 8,05 8,60 9,20 9,80 10,5 11,3 12,1 13,0 13,9 14,8 15,8 5,80 6,25 6,70 7,20 7,70 8,25 8,85 9,50 10,2 10,9 11,7 12,5 13,3 14,2 15,2 16,4 17,6 - - - - 4,90 5,30 5,70 6,10 6,50 7,00 7,50 8,05 8,65 9,25 9,90 10,6 11,3 12,0 12,9 13,9 14,9 - - - - CHÚ THÍCH: Đối với ruột dẫn có đường kính trung gian, lấy theo đường kính danh nghĩa của ruột dẫn lớn hơn liền kề. 12. Khả năng chịu dung môi Xem điều 12 của TCVN 7675-0-1 (IEC 60317-0-1), tuy nhiên không được thay đổi quá ba cấp độ cứng bút chì. 13. Điện áp đánh thủng Xem điều 13 của TCVN 7675-0-1 (IEC 60317-0-1), trong đó nhiệt độ nâng lên phải là 180 o C. 14. Tính liên tục của cách điện Xem điều 14 của TCVN 7675-0-1 (IEC 60317-0-1). 15. Chỉ số nhiệt độ Xem điều 15 của TCVN 7675-0-1 (IEC 60317-0-1), trong đó chỉ số nhiệt độ tối thiểu phải là 180. 16. Khả năng chịu chất làm lạnh Tỉ lệ theo phần trăm của chất chiết xuất được không vượt quá 0,5 %. Yêu cầu đối với điện áp đánh thủng phải là 75 % giá trị qui định tối thiểu. 16.1. Chất chiết xuất có trichloroethylen hoặc metanol Tỉ lệ theo phần trăm của chất chiết xuất được không được vượt quá các giá trị cho trong bảng 2. Phải có thỏa thuận giữa người mua và nhà cung ứng về dung môi này. Bảng 2 - Chất chiết xuất Đường kính danh nghĩa của ruột dẫn mm Chất chiết xuất % Lớn hơn Đến và bằng - 0,500 1,000 0,500 1,000 3,000 1,5 1,0 0,8 16.2. Chất chiết xuất có monoclorodifluorometal (chất làm lạnh 22) Tỉ lệ theo phần trăm của chất chiết xuất không được vượt quá các giá trị cho trong bảng 3. Bảng 3 - Chất chiết xuất (R 22) Đường kính danh nghĩa của ruột dẫn mm Chất chiết xuất % Lớn hơn Đến và bằng - 0,500 1,000 0,500 1,000 3,000 1,0 0,8 0,6 16.3. Phồng rộp trong chất monoclorodifluorometal (chất làm lạnh 22) Chỉ tiến hành thử nghiệm khi có thỏa thuận giữa người mua và nhà cung ứng. Không được có mẫu nào có năm nốt phồng rộp trở lên. Bỏ qua các nốt phồng rộp nhỏ hơn một nửa đường kính sợi dây khi chỗ phủ có nốt phồng rộp vẫn bám chắc vào lớp phủ. Độ bám dính của lớp phủ sau thử nghiệm phồng rộp được kiểm tra bằng cách quấn sợi dây này trên trục cuốn có đường kính gấp 4 lần đường kính toàn bộ của sợi dây, sợi dây không được có vết nứt. 17. Khả năng hàn Không áp dụng thử nghiệm. 18. Kết dính bằng gia nhiệt hoặc kết dính bằng dung môi Không áp dụng thử nghiệm. 19. Hệ số tổn thất điện môi Không áp dụng thử nghiệm. 20. Khả năng chịu dầu máy biến áp Có thể áp dụng thử nghiệm nhưng không yêu cầu. 21. Tổn hao khối lượng Không áp dụng thử nghiệm. 30. Bao bì Xem điều 30 của TCVN 7675-0-1 (IEC 60317-0-1). MỤC LỤC Lời nói đầu Lời giới thiệu 1. Phạm vi áp dụng 2. Tài liệu viện dẫn 3. Định nghĩa và lưu ý chung về phương pháp thử nghiệm 4. Kích thước 5. Điện trở 6. Độ dãn dài 7. Độ đàn hồi 8. Độ mềm dẻo và độ bám dính 9. Sốc nhiệt 10. Mềm dính 11. Khả năng chịu mài mòn 12. Khả năng chịu dung môi 13. Điện áp đánh thủng 14. Tính liên tục của cách điện 15. Chỉ số nhiệt độ 16. Khả năng chịu chất làm lạnh 17. Khả năng hàn 18. Kết dính bằng gia nhiệt hoặc kết dính bằng dung môi 19. Hệ số tổn thất điện môi 20. Khả năng chịu dầu máy biến áp 21. Tổn hao khối lượng 30. Bao bì